140 



ARCHIVOS DO MUSEU NACIONAL 



com potassa para se remover toda a im- 

 pureza proveniente do processo do corte, os 

 fragmentos foram tratados por alguns mi- 

 nutos com acido hjdrochlorico forte, até 

 desapparecerem todos os traços de oxido. 

 1 gramma do material assim preparado 

 foi dissolvida em clilorureto de cobre e 

 ammonia, com o seguinte resultado: 



Solúvel 99,65 % 



Insolúvel 0.35 



O resíduo insolúvel consta quasi exclu- 

 sivamente de Schreibersite e rhabdite, com 

 poucos grânulos de uma substancia preta 

 que, provada com a pérola de borax, deu 

 reacções de chromite. 



Depois da separação do cobre na parte 

 solúvel, foram separados ferro, nickel e 

 cobalto pelo metliodo recommendado por Co- 

 hen, por precipitações repetidas com acetato 

 de soda, ammonia, etc. O resultado é dado 

 abaixo sob o n. 1 ; sendo on. II a com- 

 posição de kamasite conforme esta analyse 

 reduzida a 100 ; n. III a composição tlieo- 

 rica calculada por Cohen conforme a for- 

 mula Fe,4 N, en. IV o termo médio 

 das analyses de nove ferros liexaedricos 

 analysados por Colien e por elle referidos 

 à kamasite *. 



Fe 



Ni+Co 



P 



Resíduo 



Total. 



I 



93. CG 

 6.83 

 tr. 

 0.33 



100.22 



process, the fragments were treated with 

 strong liydrochloric acid for a few miu- 

 tes until all signs of oxide had disap- 

 peared. I gramme of the material thus 

 prepared was dissolved in copper-ammo- 

 nium cliloride with the following result: 



Soluble 99,65 % 



Insoluble 0,35 



The insoluble residue consists almost 

 exclusively of schreibersite and rhabdite 

 with a few grains of a black substance 

 which by tests with the borax bead proved 

 to be chromite. 



After separation of the copper in the 

 soluble portion, iron, nickel and cobalt 

 were separated by the method recom- 

 mended by Collen by repeated precipi- 

 tations with acetate of soda, ammonia, 

 etc. The result, mean of two analyses, is 

 given below under No. I ; No. II being the 

 composition of kamasite according to this 

 analysis reduced to 100, No. Ill the theo- 

 retical composition of kamasite as cal- 

 culated by Cohen according to the for- 

 mula Fe,^ N, and No. IV the mean of 

 analyses of nine hexahedral irons analysed 

 by Cohen and by him refered to kama- 

 site *. 



II III IV 



% 93.16 % 93.38 % 93.11 % 

 6.84 6.62 6.89 



100.00 



10.000 



100.00 



• Acha-se no appjndica uma determinação de cobre 

 e cobalto feita pelo Dr. Florença sobre uma outra 

 amostra. 



• .V determination of copper and cobalt made by 

 Dr. Florence on another specimen is given in the 

 appendix. 



